Beschreibung- einzelner Mineralien. 



418 



den Pyrochlor von Alnö begleitendes Mineral, alle diese sind nach Verf. 

 Untersuchungen nur verschiedene Typen eines neuen regulären Minerals, 

 das er Knopit nennt. 



Typ. I. Nur einmal eingewachsen gefunden in einem Block grob- 

 krystallinischen Kalkes von Längarsholm bei Alnö, begleitet von dunklem 

 Granat, Titanomagnetit, schwarzgrünem Glimmer, Apatit. Die Krystalle, 

 etwa 5 mm gross, sassen zu mehreren beisammen im Kalk, oder auch 

 bisweilen in den braunen serpentinartigen Silicatmassen, die reichlich im 

 Kalk enthalten sind. Sie sehen bleigrau aus ; 00O00 (100) ist glänzend, 

 doch oft conisch gebogen oder auch gewellt und gebuchtet, (111) matt. 

 Wenn ooOoo (100) glatt ist, so sind die Kanten gegen (111) durch 

 schmale, etwas gerundete glänzende Flächen abgestumpft. Dieselben ge- 

 statten meist nur Schimmermessungen, geben auch bei bestimmteren Bildern 

 nur schwankende Werthe, die zwischen 170° 10' und 173° 26' für (11k) : (100) 

 liegen. Ihnen entsprechen die zwischen 808(811) und 12012(12.1.1) 

 liegenden Symbole. Untergeordnet treten Pyramidenwürfel auf, deren 

 Zeichen sich ooOy (11 . 2 . 0) und ooOf (9 .2.0) nähern, jedoch nicht sicher 

 bestimmbar sind. 48-flächner sind auch angedeutet. Diese drei Arten von 

 Gestalten sind nur durch einzelne, unregelmässig vertheilte Flächen ver- 

 treten. Soweit die Oktaederflächen glatt sind, geben sie gut stimmende 

 Winkel werthe. 



Schon auf blanken Würfelflächen, noch besser auf mattgeschliffenen 

 kann man Streifung parallel der Würfelkante beobachten, die von La- 

 mellenbau, wie ihn ähnlich der Perowskit im durchfallenden Lichte zeigt, 

 herrühren. Schnitte nach ooOoo zeigen beim Einfallen des Lichtes parallel 

 einer Würfelkante ein System sich rechtwinkelig kreuzender, den Würfel- 

 kanten paralleler Streifen und ein weniger entwickeltes System gleichartiger 

 Lamellen unter 45° Neigung gegen jene ; ihre Breite beträgt etwa 0,2 mm ; 

 dazwischen liegt dunkel erscheinende gleichartige Substanz, aus der sich 

 erst nach Drehung des Präparates um 90° noch einzelne, ebenfalls den 

 Würfelkanten parallele Lamellen herausheben. Das übrige bleibt in allen 

 Stellungen gleichartig. Bei stärkerer Vergrößerung erkennt man dann, 

 dass alle bei ersterer Stellung- sich zeigenden Streifen weiter aus sehr 

 feinen Lamellen oder Fasern aufgebaut sind, die alle mit ein paar Würfel- 

 kanten parallel sind, wogegen die bei Drehung um 90° sich zeigenden 

 Streifen aus Lamellen parallel dem anderen Paar Würfelkanten bestehen. 

 Auch die diagonal zur Würfelkante verlaufenden Streifen bestehen aus 

 feinen Lamellen, die den Würfelkanten parallel sind. Krummlinige Sprünge 

 durchsetzen das Präparat, an denen die Streifen öfters abschneiden und 

 jenseits deren sie in anderen Dimensionen fortsetzen. Manche der Sprünge 

 verlaufen annähernd parallel zu ooOoo (100) und deuten vielleicht Blätter- 

 bruch an. In Schnitten nach ooO (110) steht die Kichtung der Lamellen I. 0. 

 senkrecht zur Begrenzung durch die Oktaederflächentracen. Bei entspre- 

 chender Beleuchtung erscheinen ausser den gegen die Oktaederflächen ge- 

 richteten Lamellen, die ziemlich breit (bis 0,2 mm) und scharf gegen die 

 dazwischen liegenden, dunkel erscheinenden Stellen abgesetzt sind, auch 



